_— m — 
und sind sicher auch viele Stücke von Brauneisenstein gefördert, in welchen so viel Pyromor- 
phit enthalten ist, dafs aus diesen 12, 10, 8 u. s. w. Prozent Blei gewonnen werden könnten. 
Sobald die bis jetzt noch nicht conzessionirten Bleiöfen der Herren Bredt & Comp. in geregel- 
tem Gang gebracht sein werden, werden ganz genaue Versuche und Berechnungen angestellt, 
um hierauf bestimmen zu können, welches das geringste im Brauneisenstein enthaltene Quan- 
tum von Blei sein mufs, damit ein solcher Brauneisenstein noch mit einigem Vortheil auf Blei 
verhüttet werden kann. Die scheinbar ärmeren Erze wird man dann wohl als Zusätze bei Ver- 
hüttung des Bleiglanzes benutzen müssen, wie dieses jetzt schon in den gemietheten Krummöfen 
geschieht. 
Nach den metallurgischen Werken wäre der Pyromorphit für sich bisher noch kein Gegen- 
stand hüttenmännischer Prozesse gewesen. Nur Dumas sagt in seiner angewandten Chemie, er 
werde an einer Stelle, nämlich bei Weilsenberg im Elsals, wo er sich mit Weifsbleierz ge- 
mengt finde, einer metallurgischen Behandlung unterworfen, indem er mit Zusatz von Kohlen- 
staub in einem Flammenofen verhüttet werde; das Verfahren sei ihm nicht genau bekannt, 
schiene ihm aber unvollkommen. Dumas ist der Ansicht, es sei am besten, dem Pyromorphit 
einen Zuschlag von Kalk zu geben, damit sich phosphorsaurer Kalk bilden könne und die Ent- 
stehung eines phosphorhaltigen Bleisteins verhindert werde. 
Dafs Pyromorphit aber auch ohne Kalkzusatz vollständig zersetzt werden kann, beweist die 
hiesige Verhüttungsmethode. Die Arbeiter gaben den Büsbacher Pyromorphit zuerst in den 
Krummofen, beschickt nach der bei Verhüttung des Bleiglanzes gewohnten Weise mit Römer- 
schlacken, Glasabfällen und Coaks und erhielten so wirklich sehr schönes reines Weichblei. 
Die Schlacke flofs ruhig ab und es bildete sich in der Regel gar kein Bleistein; blos wenn die 
reicheren Erze allein verhüttet wurden und die Temperatur sich steigerte, setzte sich beim 
Ablassen des Bleies auf dasselbe eine dünne Schichte eines Steines ab. Die Untersuchung die- 
ses sogenannten Bleisteines ergab, dafs in demselben nur Phosphoreisen mit überschüssigem 
metallischen Eisen enthalten und dafs der eigentliche Stein durchaus frei von Blei war, indem 
ihm nur an der Stelle, wo er sich auf das Blei abgelagert hatte, noch eine höchst dünne 
Schichte metallisches Blei anhing. Die Analyse der Bleischlacken zeigte, dafs sich im Anfange 
in denselben phosphorsaures Eisenoxydul bildete, welches sich bei gröfserer Hitze in Phosphor- 
eisen verwandelte und war die Schlacke entweder ganz frei von Blei oder sie enthielt davon 
nur Spuren. 
Als versuchsweise Kalksteine zugeschlagen wurden, konnte hierdurch keine Aenderung im 
Verhüttungs-Prozesse gespürt werden, weshalb dieses bald wiederum unterlassen wurde. 
Was nun aber das im Pyromorphit enthaltene Chlorblei anbelangt, so wird dieses, da es sich 
nur bei einer viel höheren Temperatur verflüchtigt, als Eisenchlorid und Chlorzink, wenn es 
mit Eisenoxydhydrat, wie im Büsbacher Erze zusammen vorkommt, wohl bei der ersten Ein- 
wirkung der Wärme zersetzt, und Blei und Eisenchlorid gebildet, wovon letzteres sich verflüch- 
tigt. Da das Büsbacher Mineral aber auch Zinkspath enthält, so wird ebenfalls wohl Chlorzink 
entweichen, denn in dem Pulver, welches sich in dem Schornstein des Krummofens abgesetzt 
hatte, war Bleioxyd, Eisenoxyd, Zinkoxyd, Kalk und Salzsäure enthalten, und mochte der Kalk 
